ন্যানোকণার চরিত্রায়ন

**ন্যানোকণার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়** (**characterization of nanoparticles**) হলো ন্যানোমেট্রোলজি-র একটি শাখা যা ন্যানোকণা-র ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় বা পরিমাপ নিয়ে কাজ করে। ন্যানোকণা কমপক্ষে একটি বাহ্যিক মাত্রায় ১০০ ন্যানোমিটার-এর কম হয় এবং প্রায়শই তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রকৌশলগতভাবে তৈরি করা হয়। প্রচলিত রাসায়নিক পদার্থের তুলনায় ন্যানোকণার ক্ষেত্রে শুধু রাসায়নিক গঠন ও ঘনত্ব যথেষ্ট নয়, কারণ এদের আকার, আকৃতি, পৃষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, স্ফটিকতা এবং বিচ্ছুরণ অবস্থার মতো অন্যান্য ভৌত বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন হয়।

ন্যানোকণাগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়, যেমন ন্যানোটক্সিকোলজি গবেষণা এবং কর্মক্ষেত্রে এক্সপোজার মূল্যায়ন-এর মাধ্যমে তাদের ন্যানোম্যাটেরিয়ালের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়ন, এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ। এসব বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য বিস্তৃত যন্ত্রপাতি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মাইক্রোস্কোপি ও স্পেকট্রোস্কোপি পদ্ধতি এবং কণা কাউন্টার। ন্যানোটেকনোলজির জন্য মেট্রোলজি মান এবং রেফারেন্স উপাদান এখনও নতুন শাখা হলেও বিভিন্ন সংস্থা থেকে পাওয়া যায়।

## পটভূমি

ন্যানোটেকনোলজি হলো পারমাণবিক স্কেলে পদার্থের ম্যানিপুলেশন যাতে নতুন বৈশিষ্ট্য বা কার্যকারিতাযুক্ত উপাদান, যন্ত্র বা সিস্টেম তৈরি করা যায়। এর ন্যানোটেকনোলজির প্রয়োগ রয়েছে শক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, শিল্প, যোগাযোগ, কৃষি, ভোক্তা পণ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে। ন্যানোকণা কমপক্ষে একটি বাহ্যিক মাত্রায় ১০০ ন্যানোমিটার-এর কম হয় এবং প্রায়শই তাদের উপাদান উপাদানের বাল্ক সংস্করণের তুলনায় ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখায়, যা তাদের প্রযুক্তিগতভাবে উপযোগী করে। এই নিবন্ধে ন্যানোকণার একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে যা সব মুক্ত ন্যানোম্যাটেরিয়ালকে অন্তর্ভুক্ত করে—আকৃতি বা কয়টি মাত্রা ন্যানোস্কেলে তা নির্বিশেষে—ISO/TS 80004-এর আরও সীমাবদ্ধ সংজ্ঞার পরিবর্তে যা শুধু গোলাকার ন্যানো-অবজেক্টকে নির্দেশ করে।

প্রচলিত রাসায়নিক পদার্থের তুলনায় ন্যানোকণার বিশ্লেষণাত্মক প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন। প্রচলিত রাসায়নিকের ক্ষেত্রে রাসায়নিক গঠন ও ঘনত্ব যথেষ্ট হলেও, ন্যানোকণার ক্ষেত্রে আকার, আকৃতি, পৃষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, স্ফটিকতা এবং বিচ্ছুরণ অবস্থার মতো অন্যান্য ভৌত বৈশিষ্ট্যও পরিমাপ করতে হয়। ন্যানোকণার বাল্ক বৈশিষ্ট্য এসব বৈশিষ্ট্যের ছোট পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, যার ফলে শিল্পে এদের ব্যবহারে প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ-এ প্রভাব পড়ে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দিষ্ট গঠনের ন্যানোকণার স্বাস্থ্য প্রভাবকেও প্রভাবিত করে।

অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ হলো নমুনা সংগ্রহ ও ল্যাবরেটরি পদ্ধতি ন্যানোকণার বিচ্ছুরণ অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বণ্টনকে পক্ষপাতদুষ্ট করতে পারে। পরিবেশগত প্রসঙ্গে অনেক পদ্ধতি ন্যানোকণার নিম্ন ঘনত্ব সনাক্ত করতে পারে না যা এখনও প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে। প্রাকৃতিক ও আকস্মিক ন্যানোকণার উচ্চ ব্যাকগ্রাউন্ড লক্ষ্য ইঞ্জিনিয়ার্ড ন্যানোকণার সনাক্তকরণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ দুটোকে আলাদা করা কঠিন। ন্যানোকণা বড় কণার সাথেও মিশ্রিত থাকতে পারে। কিছু প্রয়োগে ন্যানোকণা জটিল ম্যাট্রিক্স-এ যেমন পানি, মাটি, খাদ্য, পলিমার, কালি, কসমেটিক্সের জৈব তরলের জটিল মিশ্রণ বা রক্তে থাকতে পারে।

## পদ্ধতির ধরন

মাইক্রোস্কোপি পদ্ধতি ব্যক্তিগত ন্যানোকণার ছবি তৈরি করে তাদের আকৃতি, আকার এবং অবস্থান বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি এবং স্ক্যানিং প্রোব মাইক্রোস্কোপি প্রধান পদ্ধতি। যেহেতু ন্যানোকণার আকার দৃশ্যমান আলো-র ডিফ্রাকশন সীমা-এর নিচে, তাই প্রচলিত অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপি কার্যকর নয়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ উপাদান বিশ্লেষণ করতে স্পেকট্রোস্কোপিক পদ্ধতির সাথে যুক্ত করা যায়। মাইক্রোস্কোপি পদ্ধতি ধ্বংসাত্মক এবং নমুনা প্রস্তুতি (যেমন শুকানো বা ভ্যাকুয়াম অবস্থা) বা স্ক্যানিং প্রোব মাইক্রোস্কোপির ক্ষেত্রে প্রোব টিপ জ্যামিতির কারণে অবাঞ্ছিত আর্টিফ্যাক্ট (ত্রুটি) সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া মাইক্রোস্কোপি একক-কণা পরিমাপ-ভিত্তিক, অর্থাৎ বাল্ক বৈশিষ্ট্য অনুমানের জন্য বড় সংখ্যক কণা বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হয়। নতুন পদ্ধতি, হাইপারস্পেকট্রাল ইমেজিং সহ উন্নত ডার্ক-ফিল্ড মাইক্রোস্কোপি, জৈব টিস্যুর মতো জটিল ম্যাট্রিক্সে ন্যানোকণার উচ্চ কনট্রাস্ট ও থ্রুপুট সহ ইমেজিং-এ প্রতিশ্রুতিশীল।

স্পেকট্রোস্কোপি, যা কণার তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ-এর সাথে মিথস্ক্রিয়া তরঙ্গদৈর্ঘ্য ফাংশন হিসেবে পরিমাপ করে, কিছু শ্রেণির ন্যানোকণার ঘনত্ব, আকার ও আকৃতি বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে উপযোগী। সেমিকন্ডাক্টর কোয়ান্টাম ডট ফ্লুরোসেন্স-যুক্ত এবং ধাতব ন্যানোকণা সারফেস প্লাজমন শোষণ দেখায়, যা উভয়কেই আল্ট্রাভায়োলেট-দৃশ্যমান স্পেকট্রোস্কোপি-র জন্য উপযোগী করে। ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি, নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স স্পেকট্রোস্কোপি এবং এক্স-রে স্পেকট্রোস্কোপিও ন্যানোকণার সাথে ব্যবহৃত হয়। কণা দ্বারা আলোক বিচ্ছুরণ পদ্ধতি লেজার আলো, এক্স-রে বা নিউট্রন বিচ্ছুরণ ব্যবহার করে কণার আকার নির্ধারণ করে, প্রতিটি পদ্ধতি ভিন্ন আকার পরিসর ও কণা গঠনের জন্য উপযোগী।

কিছু বিবিধ পদ্ধতি হলো পৃষ্ঠ চার্জের জন্য ইলেকট্রোফোরেসিস, পৃষ্ঠ ক্ষেত্রফলের জন্য ব্রুনাউয়ার-এমেট-টেলার পদ্ধতি, এবং স্ফটিক গঠনের জন্য এক্স-রে ডিফ্রাকশন; এছাড়া কণার ভরের জন্য ম্যাস স্পেকট্রোমেট্রি এবং কণার সংখ্যার জন্য কণা কাউন্টার। ক্রোমাটোগ্রাফি, সেন্ট্রিফিউগেশন এবং ফিল্ট্রেশন কৌশল ব্যবহার করে বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের আগে বা সময়ে আকার বা অন্যান্য ভৌত বৈশিষ্ট্য অনুসারে ন্যানোকণা আলাদা করা যায়।

## পরিমাপ

### আকার ও বিচ্ছুরণ

কণার আকার হলো কণার বাহ্যিক মাত্রা, এবং বিচ্ছুরতা হলো নমুনায় কণার আকার পরিসরের পরিমাপ। কণা যদি লম্বা বা অনিয়মিত আকৃতির হয়, তাহলে মাত্রাগুলোতে আকার ভিন্ন হবে, যদিও অনেক পরিমাপ পদ্ধতি পরিমাপকৃত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি সমতুল্য গোলাকার ব্যাস দেয়। আকার স্থিতি বেগ, বিচ্ছুরণ হার বা বিচ্ছুরণ গুণাঙ্ক, এবং বৈদ্যুতিক গতিশীলতা থেকে গণনা করা যায়। আকার মাইক্রোস্কোপ ছবি থেকেও ফেরেট ব্যাস, মার্টিন ব্যাস এবং প্রজেক্টেড এরিয়া ব্যাস-এর মতো পরিমাপিত প্যারামিটার ব্যবহার করে গণনা করা যায়; ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি প্রায়শই ন্যানোকণার জন্য এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। আকার পরিমাপ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ভিন্ন হতে পারে কারণ তারা কণার মাত্রার ভিন্ন দিক পরিমাপ করে, এনসেম্বলের বণ্টন ভিন্নভাবে গড় করে, বা পদ্ধতির প্রস্তুতি বা কার্যক্রম কার্যকর কণার আকার পরিবর্তন করতে পারে।

বায়ুবাহিত ন্যানোকণার জন্য আকার পরিমাপের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ক্যাসকেড ইমপ্যাক্টর, ইলেকট্রিক্যাল লো-প্রেশার ইমপ্যাক্টর, ডিফারেনশিয়াল মোবিলিটি অ্যানালাইজার, এবং টাইম-অফ-ফ্লাইট ম্যাস স্পেকট্রোমিটার। সাসপেনশনে থাকা ন্যানোকণার জন্য পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ডায়নামিক লাইট স্ক্যাটারিং, লেজার ডিফ্রাকশন বিশ্লেষণ, ফিল্ড ফ্লো ফ্র্যাকশনেশন, ন্যানোপার্টিকল ট্র্যাকিং অ্যানালাইসিস, পার্টিকল ট্র্যাকিং ভেলোসিমেট্রি, সাইজ-এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি, সেন্ট্রিফিউগাল সেডিমেন্টেশন, এবং অ্যাটমিক-ফোর্স মাইক্রোস্কোপি। শুকনো উপাদানের জন্য আকার পরিমাপের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপি, এবং এক্স-রে বিচ্ছুরণ কৌশল। পৃষ্ঠ ক্ষেত্রফল পরিমাপ থেকে ব্যাক-ক্যালকুলেশন সাধারণত ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ছিদ্রযুক্ত উপাদানের ক্ষেত্রে এতে ত্রুটি হতে পারে। অতিরিক্ত পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে হাইড্রোডায়নামিক ক্রোমাটোগ্রাফি, স্ট্যাটিক লাইট স্ক্যাটারিং, মাল্টিএঙ্গেল লাইট স্ক্যাটারিং, নেফেলোমেট্রি, লেজার-ইন্ডুসড ব্রেকডাউন স্পেকট্রোস্কোপি, এবং আল্ট্রাভায়োলেট-দৃশ্যমান স্পেকট্রোস্কোপি; এছাড়া নিয়ার-ফিল্ড স্ক্যানিং অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপি, কনফোকাল লেজার স্ক্যানিং মাইক্রোস্কোপি, ক্যাপিলারি ইলেকট্রোফোরেসিস, আল্ট্রাসেন্ট্রিফিউগেশন, ক্রস-ফ্লো ফিল্ট্রেশন, স্মল-এঙ্গেল এক্স-রে বিচ্ছুরণ, এবং আয়ন-মোবিলিটি স্পেকট্রোমেট্রি। পরিবেশগত স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে স্ট্যান্ডার্ড স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকুয়ামের কারণে সৃষ্ট মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন এড়ানো যায়, যদিও রেজোলিউশন কমে যায়।
### এক্সপোজার মূল্যায়ন

এক্সপোজার মূল্যায়ন হলো দূষক নির্গমন পর্যবেক্ষণ এবং কর্মীদের এক্সপোজার মনিটরিং এবং কর্মক্ষেত্রে ন্যানোম্যাটেরিয়ালের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতির সমষ্টি। ইঞ্জিনিয়ার্ড ন্যানোকণার ক্ষেত্রে মূল্যায়নে প্রায়শই রিয়েল-টাইম যন্ত্র যেমন কণা কাউন্টার ব্যবহার করা হয়—যা বাতাসে মোট কণার সংখ্যা মনিটর করে (লক্ষ্য ন্যানোকণা এবং অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ড কণা উভয়ই)—এবং ফিল্টার-ভিত্তিক অকুপেশনাল হাইজিন স্যাম্পলিং পদ্ধতি যা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি এবং উপাদান বিশ্লেষণ ব্যবহার করে লক্ষ্য ন্যানোকণা সনাক্ত করে। ব্যক্তিগত স্যাম্পলিং-এ স্যাম্পলার কর্মীর ব্যক্তিগত শ্বাস-প্রশ্বাস অঞ্চলে (নাক ও মুখের যতটা সম্ভব কাছে, সাধারণত শার্টের কলারে সংযুক্ত) স্থাপন করা হয়। এরিয়া স্যাম্পলিং-এ স্যাম্পলার স্থির অবস্থানে রাখা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ (NIOSH) একটি টেকনিক্যাল রিপোর্ট: ইঞ্জিনিয়ার্ড ন্যানোম্যাটেরিয়ালের জন্য অকুপেশনাল এক্সপোজার স্যাম্পলিং প্রকাশ করেছে, যাতে কর্মক্ষেত্রে তিনটি ইঞ্জিনিয়ার্ড ন্যানোম্যাটেরিয়াল—কার্বন ন্যানোটিউব ও ন্যানোফাইবার, সিলভার এবং টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড—এর জন্য স্যাম্পলিং নির্দেশিকা রয়েছে। প্রতিটির জন্য উপাদান ভর-ভিত্তিক NIOSH সুপারিশকৃত এক্সপোজার সীমা (REL) রয়েছে। এছাড়া NIOSH অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ার্ড ন্যানোম্যাটেরিয়ালের জন্য (যাদের এক্সপোজার সীমা নেই) এক্সপোজার স্যাম্পলিং-এর জন্য Nanomaterial Exposure Assessment Technique (NEAT) 2.0 নামে একটি ব্যবহারিক পদ্ধতি উন্নয়ন করেছে। NEAT 2.0 পদ্ধতিতে কর্মীর ব্যক্তিগত শ্বাস-প্রশ্বাস অঞ্চলে এবং এরিয়া স্যাম্পল হিসেবে ফিল্টার স্যাম্পল নেওয়া হয়। আলাদা ফিল্টার স্যাম্পল উপাদান বিশ্লেষণ এবং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি থেকে মরফোলজিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়। পরেরটি লক্ষ্য ন্যানোকণার উপাদান ভর লোডে অবদানের অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড মূল্যায়ন এবং কণার আকার, ফ্লকুলেশন|অ্যাগলোমারেশন মাত্রা এবং ন্যানোকণা মুক্ত না ম্যাট্রিক্স (রাসায়নিক বিশ্লেষণ)|ম্যাট্রিক্স-এর মধ্যে আবদ্ধ কিনা তা গুণগত মূল্যায়ন প্রদান করে। এরপর সমন্বিত ফিল্টার স্যাম্পলের সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ঝুঁকি শনাক্তকরণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়। এছাড়া ফিল্ড-পোর্টেবল ডাইরেক্ট রিডিং যন্ত্র ব্যবহার করে কণার সংখ্যা, আকার বণ্টন এবং ভরের স্বাভাবিক ওঠানামা রেকর্ড করা যায়। কর্মীদের কার্যকলাপ ডকুমেন্ট করে ডেটা-লগড ফলাফল ব্যবহার করে কর্মক্ষেত্রের কাজ বা অনুশীলন শনাক্ত করা যায় যা কণার সংখ্যায় বৃদ্ধি বা স্পাইক সৃষ্টি করে। ডেটা সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করতে হবে, কারণ ডাইরেক্ট রিডিং যন্ত্র সব ন্যানোকণার রিয়েল-টাইম পরিমাণ শনাক্ত করে—যার মধ্যে মোটর এক্সহস্ট, পাম্প এক্সহস্ট, হিটিং ভেসেল ইত্যাদি থেকে আকস্মিক ব্যাকগ্রাউন্ড কণাও রয়েছে। কর্মীদের অনুশীলন, বায়ুচলাচল কার্যকারিতা, অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল মূল্যায়ন করে একটি সামগ্রিক এক্সপোজার মূল্যায়ন করা যায়।

কার্যকর হওয়ার জন্য রিয়েল-টাইম কণা কাউন্টারকে বিস্তৃত কণার আকার পরিসর সনাক্ত করতে সক্ষম হতে হবে, কারণ ন্যানোকণা বাতাসে অ্যাগ্রিগেট হতে পারে। পাশের কর্মক্ষেত্রে একই সাথে পরীক্ষা করে ব্যাকগ্রাউন্ড ঘনত্ব নির্ধারণ করা যায়। অ্যারোসল সনাক্তকরণের সব যন্ত্রই কর্মক্ষেত্রের ন্যানোকণা নির্গমন মনিটরিং-এর জন্য উপযোগী নয়, কারণ কিছু ছোট কণা সনাক্ত করতে পারে না বা খুব বড় বা কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া কঠিন। অন্যান্য রাসায়নিকের জন্য উন্নয়িত কিছু NIOSH পদ্ধতি ন্যানোকণার অফ-লাইন বিশ্লেষণে ব্যবহার করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে তাদের মরফোলজি ও জ্যামিতি, উপাদান কার্বন কনটেন্ট (কার্বন-ভিত্তিক ন্যানোকণার জন্য প্রাসঙ্গিক) এবং কয়েকটি ধাতুর উপাদান বিশ্লেষণ।

অনেক ইঞ্জিনিয়ার্ড ন্যানোকণার জন্য এখনও অকুপেশনাল এক্সপোজার সীমা নির্ধারণ করা হয়নি, কারণ তাদের ঝুঁকি সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি। বায়ু দূষকের টক্সিকোলজিক্যাল প্রভাব বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে ঐতিহ্যগতভাবে ভর-ভিত্তিক মেট্রিক ব্যবহৃত হলেও, ইঞ্জিনিয়ার্ড ন্যানোকণার ক্ষেত্রে কোন মেট্রিক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাণী ও কোষ-কালচার গবেষণায় দেখা গেছে যে আকার ও আকৃতি তাদের টক্সিকোলজিক্যাল প্রভাবের দুটি প্রধান ফ্যাক্টর হতে পারে। পৃষ্ঠ ক্ষেত্রফল এবং পৃষ্ঠ রসায়নও ভর ঘনত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। NIOSH কার্বন ন্যানোটিউব ও কার্বন ন্যানোফাইবারের জন্য ১.০ μg/m3 (ব্যাকগ্রাউন্ড-সংশোধিত উপাদান কার্বন হিসেবে, ৮ ঘণ্টার টাইম-ওয়েটেড এভারেজ (TWA) শ্বাসযোগ্য ভর ঘনত্ব হিসেবে) এবং আল্ট্রাফাইন টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড-এর জন্য ৩০০ μg/m3 (৪০ ঘণ্টার কাজের সপ্তাহে সর্বোচ্চ ১০ ঘণ্টা/দিন TWA ঘনত্ব হিসেবে) নন-রেগুলেটরি সুপারিশকৃত এক্সপোজার সীমা (REL) নির্ধারণ করেছে।

## মান

ন্যানোটেকনোলজির জন্য মেট্রোলজি মান ব্যক্তিগত সংস্থা এবং সরকারি সংস্থা উভয়ের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO), এএসটিএম ইন্টারন্যাশনাল, আইইইই স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাসোসিয়েশন (IEEE), আন্তর্জাতিক তড়িৎপ্রযুক্তি কমিশন (IEC), বিশুদ্ধ ও প্রয়োগিক রসায়নের আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজি (NIST), যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট-এর ন্যানোটেকনোলজি ক্যারেক্টারাইজেশন ল্যাবরেটরি, এবং ইউরোপীয় মান নির্ধারণ কমিটি। আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউট ন্যানোটেকনোলজি মানের একটি ডাটাবেস রক্ষণাবেক্ষণ করে।

### রেফারেন্স উপাদান

রেফারেন্স উপাদান হলো এমন উপাদান যা কমপক্ষে একটি পরিমাপযোগ্য ভৌত বৈশিষ্ট্যে সমসত্ত্ব ও স্থিতিশীল হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত বা উৎপাদিত হয়, যাতে বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ পরিমাপ প্রদান করা যায়। ন্যানোকণার রেফারেন্স উপাদান ঝুঁকি মূল্যায়নে তাদের ঝুঁকি বৈশিষ্ট্যের অনিশ্চয়তা কমাতে সাহায্য করে। রেফারেন্স উপাদান ন্যানোকণার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্যালিব্রেট করতে, পরিসংখ্যানগত গুণমান নিয়ন্ত্রণে এবং ভিন্ন ল্যাবরেটরিতে পরিচালিত পরীক্ষার তুলনা করতে ব্যবহার করা যায়।

অনেক ন্যানোকণার জন্য এখনও রেফারেন্স উপাদান পাওয়া যায় না। ন্যানোকণার ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হলো—রেফারেন্স উপাদান তখনই তৈরি করা যায়, যখন পরিমাপ পদ্ধতি নিজেই প্রাসঙ্গিক ভৌত বৈশিষ্ট্যের সুনির্দিষ্ট ও পুনরুৎপাদনযোগ্য পরিমাপ উৎপন্ন করতে পারে। পরিমাপের অবস্থাও নির্দিষ্ট করতে হয়, কারণ আকার ও বিচ্ছুরণ অবস্থার মতো বৈশিষ্ট্য এর উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে—বিশেষ করে যখন কণিক ও দ্রবীভূত পদার্থের মধ্যে থার্মোডাইনামিক ভারসাম্য থাকে। পাউডার আকারে থাকা রেফারেন্স ন্যানোকণা সাসপেনশনের তুলনায় বেশি স্থিতিশীল, কিন্তু পাউডার বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়া এর মেট্রিকে অনিশ্চয়তা বাড়ায়।

রেফারেন্স ন্যানোকণা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজি (NIST), ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইনস্টিটিউট ফর রেফারেন্স ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেজারমেন্টস, জাপানের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কানাডার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল, চীনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেট্রোলজি এবং থার্মো ফিশার সায়েন্টিফিক দ্বারা উৎপাদিত হয়। জার্মানির ফেডারেল ইনস্টিটিউট ফর ম্যাটেরিয়ালস রিসার্চ অ্যান্ড টেস্টিং ন্যানোস্কেল রেফারেন্স উপাদানের একটি তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করে।

## তথ্যসূত্র

বিষয়শ্রেণী:ন্যানোকণা